154 T. F. Hanausek: 



angeblich von Raphia vinifera Beauv. abstammend, doch kann dies nicht 

 zutreffend sein, weil die mikroskopischen Betrachtungen verschiedene 

 Resultate aufweisen. Wiesner giebt in seiner Rohstofflehre des Pflanzen- 

 reiches p. 324 an, dass die gespaltenen Blätter von R. vinifera Beauv. 

 in Angola zu Geweben verwendet werden, während die gespalteneu 

 Blätter von Sagus Raphia Jacq. auf Madagaskar und in Gabon (nach 

 dem Cat. des Col. fr. p. 80) zum Weben von Zeugen benutzt werden. 

 Dagegen theilt H. Grothe 1 ) mit, dass Raphia Ruffia auf Madagaskar 

 zum Weben benutzt wird . . . ." Bezüglich des Aussehens dieser von 

 R. vinifera stammenden Faser heisst es weiter, dass dieselbe ca. 78 bis 

 85 cm lang, 1—3 mm breit ist, eingerollt und daher wie ein Strohhalm 

 erscheint, strohgelb gefärbt, ziemlich elastisch, nicht brüchig, gut filirbar 

 ist und mit dem Hau sner 1 sehen Dynamometer untersucht in Bezug 

 auf die Cohäsionskraft gegen Zug äusserst günstige Resultate ergab. 

 Als Zugfestigkeit pro Faser ergab sich im Mittel 1,75% und 30 pCt. 

 der geprüften Fasern zeigten eine Zugfestigkeit von 4% 2 ). Als histo- 

 logische Merkmale dieser Faser werden die Oberhaut mit vielen und 

 grossen Spaltöffnungen, zahlreiche Raphidenzellen und mit grösseren 

 Oxalatkry stallen erfüllte schlauchartige Elemente, und zahlreiche Gefässe 

 angegeben. — Gänzlich davon verschieden war eine zweite Raphiafaser, 

 die auch den Hauptbestandtheil eines untersuchten Raphia-Gewebes mit 

 der Originaletiquette: „Madagascar; etoffe en fibres de feuilles de 

 Raphia" ausmachte. Diese Faser besass kleine, buchtig contourirte 

 Oberhautzellen ohne Spaltöffnungen und ein Blattmesophyll ohne Oxalat- 

 kry stalle. 



Von Prof. Ha ekel in St. Polten wurde mir ein Stück Gewebe 

 eingesandt, das als Packmaterial ausgedehnte Anwendung findet, sich 

 als aus den gespaltenen Blättern von Raphia taedigera bestehend erwies 

 und mit dem oben erwähnten Stoffe aus Madagaskar identisch erschien. 

 Mein Bruder hat nun auch mit diesem Gewebe Festigkeitsversuche 

 unternommen und die interessante Thatsache constatirt 3 ), dass die Zer- 

 reissungsfestigkeit des Raphiagewebes eine höchst bedeutende 

 ist, wie der Vergleich mit Seide zeigt: „Wenn nach Hausner z. B. 

 ein nach dem Schusse eingespannter glatter Seidenstoff, welcher 

 58 cm breit, 135 — 150 g pro Meter schwer war, im Mittel eine Zer- 

 reissungsfestigkeit von 74 kg hatte, so muss die Zerreissungsfestigkeit 

 der Raphiagewebe, bei einer Versuchsbreite von nur 5,5 cm und selbst 

 die niedere Grenze von 35 kg nach der Kette und 25 kg nach dem 

 Schusse als ausserordentlich gross bezeichnet werden." Die grösste 



1) Spinnerei, Weberei, Appretur u. s. w. auf den Ausstellungen seit 1867, p. 56. 



2) Ed. Hanausek, 1. c. p. 185. 



3) Ed. Hanausek, Raphia-Gewehe in Ressel's Zeitschrift „der österr. Kauf- 

 mann" 1885, No. 12, p. 268. 



